534 
Léon GUILLET. — LA TREMPE ET LE REVENU 

souvent les directions d’un triangle équilatéral. 
La martensite fine est lacaractéristique du maxi- 
mum de dureté. 
Si, toutes choses égales d’ailleurs, on élève la 
température de trempe, tout en restant au- 
dessous du solidus, on note que les aiguilles de 
martensite deviennent plus grossières, plus visi- 
bles ; qu’elles sont même mélangées de taches 
blanches, et que la dureté moyenne de l’échan- 
tillon s’abaisse (fig. 58). 
Bien mieux, si l’on augmente simultanément 
tous les coefficients qui semblent augmenter la 
trempe, notamment la température et la vitesse 
de refroidissement, on diminue le nombre des 
aiguilles, qui deviennent très grossières; les 

Fig. 59.%— Austénite (fond blanc\ et Martensite (><430). 
taches blanches augmentent, elles envahissent 
tout le fond de la préparation et on note qu’elles 
se rayent à l'aiguille (fig. 59). Il y a donc.là un 
nouveau constiluant, caractéristique d’un acier 
trop trempé : c’est l’austénite, dédiée par Osmond 
au grand savant anglais Roberts-Austen (fig. 60). 
Elle présente, bien entendu, le même aspect que 
toute solution solide pure. 
Mais, quelle que soit l’énergie de la trempe, 
on ne peut jamais, avec les aciers ordinaires, obte- 
nir de l’austénite pure. M. Maurer l’a produite 
dans des aciers assez fortement chargés en man- 
ganèse (C — 1,9; Mn — 2,2). 
Si maintenant nous trempons une pièce d'acier 
peu volumineuse dans des conditions où la 
vitesse de refroidissement est faible, nous voyons 
se produire non plus de la martensite pure, mais 
bien des aiguilles accompagnées de rognons se 
colorant très rapidement par l'acide picrique : 
c’est la troostite, dédiée par Osmond au profes- 
seur Troost, au laboratoire duquel il fit üne 
grande partie de ses remarquables recherches 
(fig. 61). L'’acier à troostite possède une dureté 
plus élevée que celle de l'acier recuit, formé 
de ferrite et de perlite, mais bien moindre que 
l’acier martensitique. 

Fig. 60. — Austénite pure (> 100). 
Si l’objet soumis à la trempe est volumineux, 
nous observerons, même en nous plaçant dans 
les conditions de trempeoptimum, une structure 

Fig. 61. — Troostite et Martensite (>< 200). 
variable de la périphérie au centre dans les con- 
ditions suivantes! 
A l’extrême bord, de la martensite (qui pourra 
être mélangée d’une quantité plus ou moins 
! grande d’austénité), de la marténsite accompa- 
gnée de troustite, de la troostite, et enfin de la 

